ÜBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KÖRPERN BEWIRKTEN FORMVERÄND. 181 
das Ablöschen gefunden. Die Grösse der Verminderung änderte von 0,12 
bis 0,15 ab, und die grösste Differenz ergab sich bei dem vollkommensten 
Stahl, dem geschmiedeten Hunzmann - Gussstahl 1). Ich selbst habe das eigen- 
thümliche Gewicht des Sollinger unschweissbaren und schweissbaren Guss- 
stahls im ungehärteten und gehärteten Zustande bestimmt und folgende Resul- 
tate erhalten 2): 
ungehärtet gehärtet Differenz 
unschweissbarer Gussstahl 7,8439 7,7670 0,0769 
schweissbarer Gussstahll 7,8577 7,8012 0,0565 
Karsten hat mit grosser Sorgfalt gehärteten Rohstahl durch Glühen und 
langsames Erkalten wieder weich gemacht, und dabei folgende Verschieden- 
heiten im specifischen Gewichte gefunden 5): 
gehärtet nach dem Härten erweicht Differenz 
Rohstahl Nr. 1. 7,7864 7,8112 0,0248 
N. 2. 7,7451 7,8246 0,0795 
eoo NE 7,7231 7,7847 0,0616 
Es könnte auffallend erscheinen, dass bei dem Stahl die Dichtigkeit abnimmt 
indem das Korn feiner wird, während bei dem Stabeisen, wie oben gezeigt 
worden, mit der Vergrösserung des Korns das specifische Gewicht sich ver- 
mindert. Der hierin liegende Widerspruch ist indessen nur scheinbar. Indem 
der Stahl geglühet wird, dehnt er sich aus, und zieht sich bei dem plötzlichen 
Ablóschen nicht ganz wieder auf sein früheres Volumen zusammen. Es fin- 
det ein sogenanntes Schrecken statt, wobei die zur krystallinischen Anordnung 
der kleinsten Theile erforderliche Zeit so sehr verkürzt wird, dass das kry- 
stallinische Ansehn des Stahls beinahe ganz verschwindet. 
Die Angabe Rinman's ), dass bei gewissen Stahlsorten eine Ausnahme 
von dem gewöhnlichen Verhalten sich zeige, indem sie seinen Untersuchungen 
zu Folge durch das Härten ein grösseres speciſisches Gewicht erlangen als 
sie im weichen Zustande hatten, dürfte wohl noch der Bestätigung bedürfen. 
1) Pearson, Exper. and Observ. on Wootz, im Repertory of Arts. V. 49. 
2) Notizenblatt des Göttingischen Vereins Bergmännischer Freunde 1840. Nr. 31 S. 3. 
3) Lehrbuch der Eisenhüttenkunde. 3te Ausg. I. S. 193. : 
4) A. a. O. S. 228. 
